( 592 ) 

 delà silice; mais le carbone, en supposant qu'il en existât, pouvait avoir 

 été brûlé par le réactif; son absence dans le métal n'était donc pas suffi- 

 samment établie; de nouvelles recherches devenaient nécessaires pour dé- 

 cider si réellement du platine carburé se trouvait uni au platine siliciuré. 



» Les matériaux employés pour brasquer les creusets ont été, d'un côté, 

 du charbon de bois, du graphite presque pur; du charbon de sucre, ne 

 laissant pas de résidu appréciable, quand il est convenablement préparé; 

 de l'autre, de la silice pure dérivant du fluorure de silicium, quand il 

 s'agissait de préparer des brasques silicifères. 



» Dans la première partie de ce travail, j'ai constaté l'augmentation de 

 poids que le platine et quelques autres métaux éprouvent quand on 

 chauffe à une température très-élevée, dans inie brasque formée d'un mé- 

 lange de charbon et de silice, de manière à obtenir un culot. 



» Voici le résumé de ces expériences rapportées à loo de métal : 



Platine 2,2 à5, 9 



Iridium . 3,7 à 'j,o 



Palladium 3,4 



Ruthénium .... 2,1 



» Les trois derniers métaux avaient été préparés par M. Henri Deville. 

 Cette augmentation de poids du platine pendant sa cémentation ou sa fu- 

 sion dans une brasque silicifère, je l'ai attribuée au silicium. Pour savoir 

 si le platine siliciuré est réellement exempt de carbure, on l'a placé dans 

 un tube de porcelaine maintenu au rouge vif et traversé par un courant 

 d'oxygène; dans aucun cas, on n'a recueilli d'acide carbonique dans Jes 

 appareils condenseurs. Toujours le métal a augmenté de poids, par suite 

 d'une oxydation du silicium qui y était combiné. J'ai cru devoir, comme 

 contrôle, rechercher si le platine s'iniirait au carbone, en le chauffant à 

 de très-hautes températures dans une brasque épaisse de charbon ne ren- 

 fermant pas la moindre trace de silice. Les expériences, qu'on avait toute 

 raison de croire des plus simples, puisqu'il s'agissait uniquement de con- 

 stater si le poids du métal augmentait, ont présenté néanmoins de singu- 

 lières anomalies et révélé des faits assez inattendus, décrits dans mon Mé- 

 moire. Je me bornerai ici à en mentionner quelques-uns. 



» Le platine en lames minces, chauffé au blanc éblouissant dans une 

 brasque de charbon de sucre, n'éprouva aucune modification; le palladium 

 fondit en un culot, offrant toutes les propriétés du métal pur. 



» Les creusets en porcelaine vernissée qu'on avait employés résistaient 

 mal aux températures excessives, ils se ramollissaient; plusieurs fois, ils en- 



